138 



Ueberschuss von 1,5 bis 3 p. C. erhielten, fanden, dass das Pulver beim Glühen 

 in Sauerstoffgas um 0,15 p. C. zunimmt, und dass es beim Erhitzen mit Schwe- 

 felsäure schweflige S. entwickelt, woraus sie schliessen, das Mineral enthalte 

 auch Titanoxyd, und sei aus Brookit durch reducirende Einflüsse entstanden. 

 Auch soll letzterer in der inneren Lötbrohrflamme das dunkle Ansehen des A. 

 erhalten. 



Damour: Ann. Mines III Ser. XV. — Hermann: J. f. pr. Gh. XLV1, 401. L, 200. 



— Rammeisberg: Pogg. Ann. LXXVII, 586. — Romano wsky: B. u. hütt. Ztg. 



1853. No. 26. — H. Rose: Pogg. Ann. LXI, 5U. 



Rutil. 



V. d. L. unveränderlich. Giebt mit Borax im Oxydationsfeuer ein grün- 

 liches, im Reductionsfeuer ein schmutzig violettes Glas ; mit Phosphorsalz in 

 letzterem ein rothes, welches auf Zusatz von Zinn blau oder violett wird. Mit 

 Soda schmilzt das Pulver unter Aufbrausen zusammen ; bei gehörigem Verhält- 

 niss wird die Perle, aus dem Feuer genommen , unter lebhaftem Erglühen kry- 

 stallinisch. Zuweilen bemerkt man dabei Manganreaktion. Nach Berzelius 

 reagirt der R. von Käringbricka mitunter auf Chrom. 



Von Säuren wird er nicht angegriffen. 



Klaproth bewies, dass der R. das Oxyd des von Gregor im Titaneisen 

 entdeckten Metalls enthält, welchem er den Namen Titan ertheilte. Er analy- 

 sirte R. von Boinik in Ungarn, von Gajuelo bei Buitrago, Prov. Burgos in Spa- 

 nien, von Arendal und vom Spessart. Vauquelin und Hecht untersuchten 

 den R. von St. Yrieix und von Käringbricka, welcher letztere auch von Eke- 

 berg zerlegt wurde. 



Obgleich nun namentlich durch Klaproth erwiesen war, dass der R. we- 

 sentlich aus Titansäure, mit mehr oder weniger Eisenoxyd besteht, so waren 

 doch die Analysen nicht ganz richtig, weil die abgeschiedene Titansäure Kali 

 enthielt, was Vauquelin später selbst bemerkte. Zwar gab Ekeberg im 

 schwedischen Rutil nur 3 p. G. Chromoxyd neben 97 Titansäure an, allein erst 

 seitdem H. Rose die Verbindungen des Titans genauer untersuchte, ist auch 

 die Natur des Rutils als wesentlich aus Titansäure bestehend klar geworden. 

 Später hat blos Pe schier, durch fehlerhafte Methoden irregeführt, in dem R. 

 von St. Yrieix ein titansaures Eisenoxyd sehen wollen, worin 71,3 Titansäure, 

 27,5 Eisenoxyd, 1,2 Manganoxyd enthalten sein sollten. 



1. St. Yrieix. a) H. Rose, b) Damour. 



2. Freiberg. Schwarz, sp. G. = 1,242, beim Glühen roth werdend. Kersten. 



1. 2. 

 a. b. 



Titansäure 98,47 97,60 96,75 



Eisenoxyd 1,53 1,55 2,40 1 ) 



100. 99,15 99,15 



1) Nebst Magneteisen, welches sich aus dem Pulver durch den Magnet ausziehen lässt. 



